lie platine épuré par le triage a été traité successivement par les acides muriatique, 

 nitrique et suln\rique dans un appareil propre à recueillir les gaz. L'acide muriatiqua 

 s'est coloré en jaune; il s'est dégagé pendant son action du gaz hydrogène sulfuré, 

 et il conlenoit alors du fer, du titane et une foible portion cl un métal tout-à-fait 

 inconnu. L'acide nitrique , colon' 1 et jaunâtre, contenoit du fer et le métal nouveau. 

 L'acide sulfurique , moins coloré , teuoit encore du 1er et du titane. Après l'action 

 de ces acides, le platine paroissoit plus brillant ; il a été traité à chaud dans une 

 cornue de verre, avec sept fois son poids d'acide nitro-muriatique On a décanté la 

 première dissolution qui étoit d'un rouge foncé, et on en a fait successivement deux 

 autres, qui étaient d'un rouge plus brun que la première. Après ces trois opérations, 

 il est resté une poudre noire en paillette, qui navoit plus le brillant du premier platine , 

 et qui en faisoit environ le ou -\ 



La première des dissolutions dont nous venons de parler, a donné, avec le muriate 

 d'ammoniaque , un précipité jaune; les deux autres qui avoient été réunies en une 

 seule, ont donné, par le même sel, un précipité rouge, plus soluble que le précipité 

 jaune de la première dissolution. 



Ce précipité jaune, ( cpii , comme on le sait , est un sel tr-iple ) du poids de r5 grain. 

 s.g cent. gram. , chauffé , a laissé 5" gram. , 53 cent. gram. , d'un résidu métal- 

 lique , spongieux , flexible et mou , d'une couleur blanche. La même quantité de 

 précipité rouge, traité de la même manière, a donné 6" gram. 5q cent. gram. , d'un 

 résidu métallique qui ne difTéroit du précédent que par sa couleur, tirant sur le gris, 

 et moins brillante. L'un et l'autre de ces résidus métalliques se sont dissous dans l'acide- 

 ni Iro-mu lia tique Ces nouvelles dissolulions , traitées de nouveau parle muriate d'am- 

 moniaque, ont donné des précipités analogues aux précipités obtenus après la dissolution 

 immédiate du platine, seulement leur couleur avoit moins d'intensité; traités au 

 feu , ils ont donné des masses métalliques moins colorées. Le sel rouge dissous dans 

 l'eau , a donné des flocons verts par la potasse, et le sel jaune n'en a point offert. 



Ces expériences prouvent que ces deux dissolutions , tirées successivement du même 



iilatine, contenoient une substance étrangère à ce métal, mais en quantité différente ; 

 a seconde en tenoit beaucoup plus que la première ; que c'est à cette substance que 

 Je platine doit déprécipiter le muriate d'ammoniaque en rouge; que c'est à elle qu'est 

 due la pourdre noire obtenue clans les différentes dissolutions , etc. 



Celte substance, qui étoit la même que celle que nous avons vue plus haut former 

 un résidu d'un cinquantième après la dissolution du platine, examinée particulièrement , 

 ne s'est point fondue au chalumeau ; mais elle a pris une couleur blanche et un 

 aspect métallique; traitée avec le borax, elle ne l'a point coloré et s'est disséminée 

 dans ce sel , en petites lames brillantes. Les acides n'ont eu aucune action sensible 

 sur elle ; elle a été traitée à la manière des pierres dures , et on en a ainsi séparé 

 de la silice et de l'acide chromique ; le nouveau métal s'est alors uni à l'acide nilro- 

 muriatique, et les alkalis l'en ont précipité en flocons verts. Il ne paroit rendre la 

 dissolution de platine susceptible de précipiter le sel ammoniac en rouge , qu'après- 

 avoir acquis Je dernier degré d'oxidation ; alors le sulfate de fer vert , le fait passer 

 par les nuances bleues et vertes, en le desoxigétiant ; le prussiate de potasse le pré- 

 cipite en vert clair ; l'acide gallique en brun verdâtre , et i'hydrosulfure en brun 

 maton , etc. 



D'après ces belles expériences, les auteurs concluent que le platine brut contient au 

 moins du sable quartzeux et ferrugineux, du fer, du soufre vraisemblablement com- 

 biné en sulphures métalliques, du cuivre, du titane du chrome, de l'or, du platine et 

 un nouveau métal. 



M. Fourcroy termine par annoncer un autre mémoire destiné à faire mieux con- 

 noître les propiiétés de ce nouveau métal, et les rapports qu'il peut avoir avec le 

 palladium. 



F. C. V. 



